190  A.  D.  VAN  BIEMSDIJK.  LE  PHÉNOMÈNE  DE  L’ÉCLAIR  , ETC. 
jusqu’à  une  température  limite  beaucoup  inférieure  au  point  de 
fusion  normal  du  dit  alliage.  Un  éclair  soudain  met  fin  à cet  état 
de  surfusion  et  le  bouton  se  fige  en  présentant  une  surface  unie 
d’un  blanc  mat,  avec  une  légère  dépression  au  sommet.  En  pro- 
voquant , avant  que  cette  température  limite  ne  soit  atteinte , un 
contact  quelconque  pendant  un  seul  instant  avec  une  parcelle 
d’argent  solide,  l’état  de  surfusion  cesse  tout-à-coup;  l’éclair  se 
fait  et,  aussitôt  après,  le  bouton  se  solidifie. 
Le  palladium  et  le*  platine , les  seuls  membres  du  groupe  du 
platine  qui  soient  malléables , ductiles  et  solubles  dans  l’eau 
régale,  n’empêchent  aucunement  la  surfusion  et  l’éclair  chez  l’or 
passé  à la  coupelle. 
J’ai  pu  ajouter  jusqu’à  12%  mill.  de  Pd,  et  même  jusqu’à  22 
mill.  de  Pt,  à de  l’or  pur  ou  cuivreux  et  à son  alliage  avec 
l’argent  cuivreux,  sans  que  le  phénomène  de  l’éclair  cessât  de 
se  montrer  avec  une  grande  intensité. 
Mais  le  cas  est  bien  différent  quand  il  s’agit  d’une  immixtion 
des  autres  métaux  du  même  groupe.  Il  suffit  d’une  addition 
minime  d’un  ou  de  plusieurs  de  ces  métaux , pour  que  la  coupel- 
lation avec  du  plomb  en  excès  produise  un  métal  qui,  sorti  du 
moufle  à l’état  liquide,  se  solidifie  presqu’aussitôt  de  la  manière 
ordinaire,  sans  faire  l’éclair;  toute  surfusion  a été  empêchée. 
Avec  de  l’or  cuivreux  ou  avec  un  essai  ordinaire  à 0,900, 
additionnés  de  quelques  traces  d’iridium , de  rhodium , de  ruthé- 
nium, d’osmium  ou  d’osmium-iridium  ^),  on  obtient  les  mêmes 
résultats:  solidification  accélérée  et  normale,  absence  de  l’éclair 
et  production  (dans  l’essai  ordinaire)  d’un  bouton  solide  à surface 
brillante , mais  inégale  et  rugueuse.  Les  quantités  que  j’ai  mises 
en  expérience  ont  varié  dans  les  limites  suivantes: 
Ir. 
de 
0,33 
à 
25% 
millièmes. 
Rh. 
» 
0,16 
V 
12 
» 
Ru. 
f) 
0,27 
n 
12M 
77 
Os. 
n 
0,42 
n 
12 
77 
Os.-Ir, 
w 
0,5 
n 
4% 
77 
*)  Un  alliage  naturel  complexe,  qui  contient  toujours  de  petites  quantités  de 
rhodium  et  de  ruthénium  (Deville  et  Wolcott  Gibbs)  et  qui  accompagne  souvent 
les  minerais  d’or  et  d’argent,  en  Russie  comme  en  Amérique  et  en  Australie. 
